Notice d'essai n° 1.

    1. Objet.

    Vérifications portant sur les matières premières ; nature et pourcentage des constituants.

    2. Analyse qualitative.

    Recherche des constituants par toute méthode appropriée.

    3. Analyse quantitative.

    3.1. Eprouvettes, prises d'essai. - Par prélèvement sur chacun des échantillons composant le lot d'essai, on constitue une éprouvette unique dont la masse totale est comprise entre 1 et 3 grammes selon le cas.

    3.2. Méthodes de dosage :

    3.2.1. Coton-viscose.

    Le poids de la prise d'essai doit être compris entre 1 et 2 grammes.

    La prise d'essai est séchée jusqu'à masse constante (M) dans une étuve portée à la température de 100/105° C.

    Introduire la prise d'essai dans un erlenmeyer de 300 ml.

    Immédiatement avant emploi, ajouter à un volume de la solution de zincate de sodium préparée comme indiqué en annexe à la présente notice deux volumes d'eau distillée et mélanger soigneusement. Verser dans l'erlenmeyer 75 ml de cette solution diluée et agiter vingt minutes sur agitateur mécanique (1). Filtrer ensuite sur un creuset de verre fritté n° 1 préalablement taré, bien égoutter l'erlenmeyer et faire le vide sous le creuset pour éliminer l'excès de réactif. Le résidu est alors reporté dans l'erlenmeyer et agité cinq minutes avec 10 ml d'ammoniaque (d = 0,880) additionnés de 40 ml d'eau distillée. Filtrer à nouveau sur le même creuset. Les fibres qui pourraient rester dans l'erlenmeyer seraient entraînées avec de l'eau distillée portée à 70-90° C. Laver le filtre avec de l'eau distillée portée à 70-90° C, puis 50 ml d'acide acétique à 5 p. 100 (en volume) portés à 60-70° C. Sécher enfin le creuset jusqu'à masse constante de manière à déterminer la masse anhydre du résidu de coton (M').

    Le pourcentage de coton est considéré comme étant égal à :

    M' / M x 100 x 1,02.

 (1,02 étant un facteur de correction appliqué pour tenir compte de la dissolution partielle du coton).

   3.2.2. Coton-polyester :

    La prise d'essai de 2 à 3 grammes est séchée jusqu'à masse constante (M) dans une étuve portée à la température de 100/105° C. Elle est ensuite placée dans un bécher contenant environ 100 ml d'acide sulfurique à 70 p. 100 portés à la température de 100° C.

    Agiter cinq minutes et répéter deux fois cette opération en utilisant chaque fois 50 ml d'acide à 70 p. 100. Le coton est dissous.

    Rincer abondamment à l'eau distillée tiède (40° C environ) puis sécher le résidu jusqu'à masse constante (M').

    Le pourcentage de polyester est donné par la formule :

    M' / M x 100.

   Préparation de la solution de zincate de sodium pour le dosage des mélanges coton-viscose.

    Utiliser des pastilles d'hydroxyde de sodium pur pour analyses, dont la teneur en soude a été déterminée à l'avance. Dissoudre l'équivalent de 180 grammes d'hydroxyde de sodium dans 180 à 200 ml d'eau distillée et ajouter peu à peu 80 grammes d'oxyde de zinc pur pour analyses en agitant constamment. Chauffer la solution au voisinage de l'ébullition jusqu'à ce qu'elle soit claire.

    Refroidir, ajouter à nouveau 200 ml environ d'eau distillée, agiter énergiquement, refroidir à nouveau et ajuster à 500 ml avec de l'eau distillée. Filtrer si nécessaire à travers un creuset en verre fritté de porosité 3 et conserver en flacon bouché. La solution doit alors être exactement 9 N en hydroxyde de sodium.
   (1) La température de dissolution doit être comprise entre 15° C et 25° C.